•48 A. Terreil, Verarbeitung des käuflichen Nickels etc. 



Eisenseife aus Talzseife dargestellt ist härter, und hat 

 im übrigen dieselbe Farbe. Die Auflösung in Leberthran . ist 

 dickflüssiger. 



Verarbeitung des käuflichen Nickels auf reines 



schwefelsaures Nickeloxyd ohne Anwendung von 



Schwefelwasserstoff und Ammoniak. 



Von A. Terreil. 



Seit einiger Zeit hat die Industrie der Vernickelung 

 (des Ueberziehens anderer Metalle mit Nickel) auf elektri- 

 schem Wege an Ausdehnung sehr zugenommen, und folglich 

 auch der Consum der dazu erforderlichen Nickelsalze. 



Zur Darstellung dieser Salze bedient man sich sonst 

 ausschliesslich des käuflichen Nickels (der sog. Nickelwürfel), 

 einer Legirung von Nickel, Kupfer und Eisen, nebst ein we- 

 nig Arsen.*) Sein Gehalt an Nickel wechselt von 40 bis 

 90 Proc. Gewöhnlich verfährt man auf die Weise, dass man 

 die Solution mittelst Schwefelwasserstoff vom Kupfer und 

 Arsen, und hierauf vom Eisen, nachdem dieses wieder in 

 Oxyd übergeführt ist, durch Ammoniak befreiet. Durch Ab- 

 dampfen des Filtrats erhält man dann natürlich ein ammo- 

 niakarisches Nickelsalz, aus welchem das Ammoniak schwer 

 wieder zu entfernen ist. 



Ich empfehle dagegen folgendes Verfahren, welches ein- 

 facher und billiger ist. Man löst in Königswasser, verdun- 

 stet die Lösung zur Trockne, und nimmt wieder in Wasser 

 auf, wobei ein wenig arsensaures Eisenoxyd zurückbleibt, 

 was man abfiltriren kann , dessen Anwesenheit aber bei den 

 nachfolgenden Operationen nicht hinderlich ist. In die noch 

 warme Solution legt man metallisches Eisen (am besten 

 kleine Nägel), ohngefähr so viel als man Nickel in Arbeit 



*) In allen von mir untersuchten Nickelwürfeln (und deren Zahl ist 

 nicht klein) habe ich. auch wägbare, häufig je über 1 Proc. betragende 

 Mengen Kobalt und Schwefel gefunden. Wütstein, 



